242 Siebzehnter Abschnitt. Fasern. 



die Abtrennung der Wurzelenden ( roots*) durch Maschinenarbeit vor- 

 genommen (mittelst snipping machines, Schnippmaschinen 1 ). 



Der Ertrag des Bodens an Jute ist zwei bis funfmal, nach einigen 

 Angaben zehnmal so groB als an Flachs oder Hanf 2 ). Zweifellos ist 

 die Menge, welcbe der Boden an Jutefaser hervorbringt, sehr grofi. 

 Es liegt dies einerseits in der Huhe, welche die Pflanze in der Kultur 

 erreicht (bis 3 und 4 m und dariiber), andererseits in der groBen Bast- 

 menge der Stengel. 



Eigenschafteu der Jute. Dimensionen. Die Jutefaser hat ge- 

 wohnlich eine Lange von 1,5 2,5 m. Die groBte Lange, welche an 

 der Handelsware bisher wahrgenommen wurde, betrug beilaufig 4,5 m 3 ). 

 Friiher kamen oft sehr kurzfaserige Sorten vor, die man von wildwach- 

 senden Ctoreftorws-Arten abgeleitet hat. Im ganzen liefert C. capsularis 

 langerfaserige Jute als C. olitorius. Erstere Pflanze ist auch hoher und 

 schlanker. Der Stengel der ersteren erreicht eine Huhe von 5 Meter, 

 wabrend der Stengel der letzteren huchstens 3 Meter hoch wird. 



Die Breite der Fasern ist, je nachdem der RustprozeB eine groBere 

 oder geringere Zerlegung der urspriinglichen Baslbiindel in Fasern 

 hervorrief, sehr variabel. Die vom oberen Stengelteile herriihrenden 

 Fasern sind feiner, also weniger breit als die vom unteren Stammende 

 .herkommenden. Die im Mikroskop zu sehenden Breiten der Fasern 

 betragen 30 140, im Mittel etwa 80 //. Nur an den feinsten Jutesorten 

 ist die Zerlegung des Bastbiindels so weit fortgeschritten, daB einzelne 

 Bastzellen zum gruBten Teil isoliert erscheinen. 



Farbe. Frische Jute ist stets nur wenig gefarbt, sie zeigt namlich 

 eine weiBliche, ins Flachsgelbe geneigte Farbe. Die besten Sorten sind 

 weiB, mit einem Stich ins Gelbliche oder Silbergraue. Die Fufienden 

 selbst der besten Jutesorten sind stets dunkler gefarbt. Manche Jutesorten 

 andern nur wenig ihre Farbe. Andere, und zwar die Mehrzahl der 

 Sorten, nehmen hingegen unter dem Einflusse der Atmosphare, besonders 

 bei langerer Einwirkung von Feuchtigkeit eine tiefere Farbung an, die 

 sich bis zu einem dunkeln Braun steigern kann. Diese Farbenanderung 

 zeigen am deutlichsten solche Jutegewebe, die lange im Gebrauche standen, 

 z. B. Kaffee-, Baumwollensacke aus Jute usw. Wenn man bedenkt, daB 

 die von den untersten Stengelteilen herriihrenden Faserpartien stets 

 dunkler gefarbt sind als die iibrigen, oft eine tiefbraune Farbe haben, 



1) Pfuhl, 1. c., I, p. 160. 



2) Es wechselt indes der Bodenertrag an Jute je nach Klima und Boden. Urn 

 Kalkutta rechnet man 5,6 11,3 Met.Zent. Faser, in siidlicheren Gegenden Indiens 

 22,534 Met.Zent. pro Hektar. 



3) Oberleithner im offiz. osterr. Ausstellungsbericht. Wien 1873. 



